Трикотажные полотна, отделанные с использованием низкотемпературной плазмы

УДК 667.027

А. А. Азанова, И. Ш. Абдуллин, Г. Н. Нуруллина, А. Ф. Дресвянников

ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА, ОТДЕЛАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

Ключевые слова: трикотажное полотно, низкотемпературная плазма, окраска.

В сообщении приведены характеристики трикотажного полотна, окрашенного с предварительной активацией низкотемпературной плазмой. Показано, что использование плазменной обработки позволяет получать трикотажные полотна с комплексом улучшенных свойств.

Keywords: knitted fabrics, low-temperature plasma, dyeing.

Characteristics of the knitted cloth painted with preliminary activation by low-temperature plasma are provided in the message. It is shown that use of plasma processing allows to receive knitted cloths with a complex of the improved properties.

Использование низкотемпературной плазмы (НТП) в текстильных отделочных процессах позволяет в комплексе решать многие производственные задачи. Авторами установлено, что в трикотажном отделочном производстве такая технология позволяет:

- интенсифицировать крашение на 30-40%;

- уменьшить расход красителя на 25-30%;

- увеличить выбираемость красителя из красильной ванны на в 1,6-1,8 раза, что ведет к снижению его содержания в сточных водах;

- исключить жидкостную операцию щелочного отваривания [1].

Исследованы характеристики трикотажных полотен, активированных низкотемпературной плазмой перед отделочными процессами. Проведена отделка трикотажных полотен в производственных условиях ООО «Колор» (г.Ульяновск) с заменой предварительного отваривания на НТП активацию в режиме, определенном как наиболее эффективный. Определение основных характеристик трикотажных полотен показало, что полотна, отделанные по предлагаемому методу, имеют высокие значения потребительских характеристик: гигроскопичность готового полотна увеличивается на 10-15%, разрывная нагрузка - на 5-10 %, опытные и контрольные образцы имеют высокие показатели устойчивости окраски к различным воздействиям (табл.). Данные таблицы показывают, что НТП обработка приводит к комплексному изменению характеристик трикотажных полотен: гидрофильные свойства, приданные на этапе предварительной отделки, сохраняются и в готовом полотне (капиллярность опытных образцов выше, чем контрольных более чем в 2 раза), усадка уменьшается на 10-15 %, улучшаются механические характеристики [2].

Проведен анализ ультратонких срезов хлопковых волокон, извлеченных из готовых трикотажных полотен. Увеличенные

микрофотографии сечений волокон

свидетельствуют об однородности и большей упорядоченности их структурных элементов, толщина окрашенного слоя больше и проявляется четче. Таким образом, при использовании ВЧЕ-

плазменной обработки, даже при исключении предварительного отваривания, наблюдается высокая степень проникновения красителя в волокно и его равномерное распределение в нем. Полученные результаты еще раз подтверждают, что рассматриваемый метод обработки позволяет получать равномерную окраску трикотажного полотна (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели свойств хлопчатобумажных трикотажных полотен

Значения для трикотажных

Показатель полотен подготовленных

НТП обработкой отвариванием

Гигроскопичность, % 37,2 33,4

Разрывная нагрузка, Н

- вдоль петельных

столбиков 147,3 158,6

- поперёк петельных столбиков 93,0 93,6

Относительное разрыв-

ное удлинение, %

- вдоль петельных

столбиков 51,4 47,4

- поперёк петельных столбиков 148,2 144,9

Усадка, %

- по длине 5 8

- по ширине 4 5

Устойчивость окраски к

стирке при 400С, баллы 5 5

Устойчивость окраски к

поту, баллы 5 5

Устойчивость окраски к

сухому трению, баллы 4 4

На основе результатов экспериментальных и теоретических исследований предложена технологическая схема отделки трикотажных полотен, которая предполагает минимизацию расхода красителей и сокращение производственного цикла за счет использования

экологически чистого «сухого» способа ВЧЕ-плазменной активации трикотажных полотен.

Литература

1. Абдуллин, И. Ш. Крашение трикотажных полотен, обработанных неравновесной низкотемпературной плазмой / И.Ш. Абдуллин, Г.Н. Нуруллина, А.А.

Азанова, Г. Н. Кулевцов, Я. В. Ившин // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. -№3. - С. 27-29.

2. Нуруллина, Г.Н. Модификация хлопчатобумажных трикотажных полотен потоком плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления / Г.Н. Нуруллина // Швейная промышленность. - 2012 - №5. - С. 26-27.

© А. А. Азанова - к.т.н., докторант каф. ПНТВМ КНИТУ, azanovlar@rambler.ru; И. Ш. Абдуллин - д.т.н., проф., зав. каф. ПНТВМ КНИТУ, tkim1@kstu.ru; Г. Н. Нуруллина - ст. препод. той же кафедры, nur.guthel@inbox.ru; А. Ф. Дресвянников - д.х.н., проф. каф. аналитической химии, сертификации и менеджмента качества КНИТУ.